( III ) 



lion de ces alliages ont été déterminées au moyen du couple thermo-électrique de 

 M. Le Chatelier. Le Tableau suivant indique les températures de solidification 

 correspondant à chacun des alliages dont la composition est exprimée par le poids du 

 métal le moins fusible contenu dans loo parties de l'alliage : 



Sn Ni. Température. Sn AI. Tempéralure. 



» Les courbes de fusibilité correspondantes {fig. i) montrent que ces quatre 

 alliages correspondent au cas de combinaisons définies puisque chacune d'elles se 

 compose de trois branches. La position des maxima permet de prévoir les formules 

 de ces combinaisons qui seraient respectivement Ni^Sn-, SnAl ou Sii^Al-, Âg-Alet 

 SbAI. Je n'ai j)as encore cherché à isoler ces combinaisons, mais la dernière l'a été 

 par M. Wright; son point de fusion (io4o°) est très voisin de celui du cuivre. 



» Les alliages antimoine-aluminium présentent plusieurs particularités 

 intéressantes. La fusibilité d'un alliage binaire est toujours plus grande 

 que celle du métal le moins fusible qui le compose; pour la plupart des 

 alliages antimoine-aluminium, c'est-à-dire pour tous ceux qui contiennent 

 plus de 2 pour 100 d'aluminium, c'est l'inverse que l'ou observe : ils sont 

 moins fusibles que l'aluminium. Il n'y a qu'une seule autre exception 

 analogue pour des alliages d'or et d'aluminium très riches en or; ce fait 

 tient aussi à la formation d'une combinaison définie Al^Au, isolée par 

 M. Roberts-Austen et fusible à 1070° soit à 10° au-dessus de l'or. 



» Ceux des alliages antimoine-aluminium dont la composition est voi- 

 sine de Sb Al ont la curieuse propriété de se réduire lentement en poudre 

 d'inie manière spontanée et la poussière ainsi formée ne fond plus à 1 100" 



